605 



7. 



Si0 2 

 Al 2 0 3 

 CaO 

 Na 2 0 

 Na Cl 

 (Cl) 



41,10 

 32,43 

 10,55 

 11,52 

 4,73 

 2,87 



100,33 



Wie die Analyse 7. zeigt, findet eine Rückbildung statt, 

 wenn auch keine vollkommene; beim Versuch 6a. waren ca. 

 40 grm. Ca Cl 2 mit 6 grm. Elaeolith erhitzt, beim Versuch 7. 

 ca. 40 grm. NaCl und 4 grm. des künstlichen Silicats 6a. und 

 doch ist im ersten Fall fast alles Na 2 O durch CaO, im zwei- 

 ten aber nur die Hälfte des CaO durch Na 2 0 ersetzt worden. 

 Die Affinitätsverhältnisse sind verschieden: um das Kalksilicat 

 in ein Natronsilicat umzuwandeln, ist weit mehr NaCl erfor- 

 derlich, als CaCl 2 , um die umgekehrte Metamorphose zu be- 

 wirken. 



Das Silicatpulver 7. ist nicht mehr flockig wie der künst- 

 liche Anorthit 6 a., sondern sandig und zeigt unter dem Mi- 

 kroskop neben amorphen Partikeln eine beträchtliche Zahl 

 winziger Krystalle, in die Länge gezogener Säulen (die grösste 

 Länge beträgt 0,05 Mm., die grösste Dicke 0,002 Mm.), deren 

 krystallographischer Charakter, der Kleinheit wegen, nicht 

 festgestellt werden konnte. Hier ist also wirklich ein 

 Silicat von einem schmelzenden Gemisch von 

 CaCl 2 *) und NaCl aufgelöst und beim Erkalten 

 krystallinisch abgeschieden worden.**) 



Ueber die chemische Zusammensetzung der Krystalle giebt 

 die Analyse keinen Aufschluss, weil man nicht weiss, ob die 

 Krystalle und die amorphen Partikel identisch sind oder nicht. 

 Sind letztere chlorhaltige Kalksilicate, so können die Krystalle 

 Nephelin sein, ist das Ganze aber ein chemisches Individuum, 

 so deutet die Analyse auf einen Natronmikrosommit.***) 



Zur weiteren Verfolgung dieser Frage wurden ausgesuchte 

 Anorthitkrystalle vom Mte. Somma (8.) als feines Pulver in 

 schmelzendes NaCl eingetragen f) und 35 Minuten bei Hell- 



*) Aus dem Silicat stammend. 



**) Bei zweimaliger Wiederholung des Versuchs gelang es mir 

 nicht, Krystalle zu erhalten. 



***) Ein solcher ist bis jetzt in der Natur nicht angetroffen, da aber 

 die Zusammensetzung des Silicats 7, bis auf den Na 2 Ogehalt, am meisten 

 mit der des Mikrosommits stimmt, so mag obige Bezeichnung der Kürze 

 wegen geduldet werden. 



f) Auf 2 grm. Anorthit ca. 30 grm. NaCl. 



